607 



b. 



Kieselsäure 59,60 60,14 60,26 63,85 60,69 58,11 



Thonerde 24,88 25,39 25,01 24,05 26,04 28,16 



Eisenoxyd 1,58 0,87 Spur — — — 



Kalk 5,77 7,93 6,87 5,04 3,89 5,35 



Magnesia 1,08 0,53 0,14 0,38 0,85 1,52 



Natron 6,53 7 ; 99 7,74 5,04 5,32 5,17 



Kali 1,08 1,66 0,84 0,88 1,01 0,44 



Glühverlust — — — 0,76 2,20 1,25 



99,92 104,51 100,86 100. 1~ÖÖ7~ fÖ57~ 



Sauerstoff: R : & : §i R : Si 



1 a = 3,79 : 11,70 : 30,96 = 0,97 : 3 : 7,9 1 : 8,0 



1 c = 4,12 : 11,67 : 31,31 = 1>06 : 3 : 8,0 : 7,6 



\d = 3,02 : 11,23 : 33,15 == 0,80 : 3 : 8,9 : 11,0 



1 e = 3,20 : 12,16 : 31,51 = 0,79 : 3 : 7,8 : 9,9 



2 =3,51:13,15:30,17 = 0,80:3:6,9 : 8,6 



Abich hat das Sauerstoffverhältniss 1 : 3 : 8 angenommen, was aus sei- 

 ner Analyse, und auch aus der meinigen mit gleichem Material angestellten un- 

 gezwungen hervorgeht. Demnach wäre der A. eine Verbindung von 1 At. Kalk 

 und Natron, 1 At. Thonerde und 4 At. Kieselsäure, und müsste als eine Ver- 

 bindung von 1 At. Kalk- und Natronbisilikat und 1 At. Thonerdebisilikat be- 

 trachtet werden, 



a )si + ÄiSi 3 



Na 



Er hätte also dasselbe Sättigungsverhältniss wie der L eucit, der Kali statt Na- 

 tron und Kalk enthält. Auf 1 At. Kalk kommt 1 At. Natron, und ist die Berech- 



Bei 3 At. Kalk gegen 2 At. Natron verlangt die Rechnung: 60,46 Säure, 25,18 

 Thonerde, 8,24 Kalk und 6,12 Natron. 



Deville hat indessen aus dem Ansehen und dem Verhalten dieses Feld- 

 spaths den Schluss gezogen, dass er keine eigenthümliche Verbindung, sondern 

 ein mehr oder minder zersetzter Oligoklas sei, aus dem ein Theil der Mono- 

 xyde und der Säure fortgeführt ist. Alle Proben zeigten einen Gehalt an Koh- 

 lensäure und Wasser, deren Menge einer Quantität kohlensauren Kalks von 

 3 — 5 p. G. entspricht. Dieselbe Ansicht ist schon früher von G. Rose und von 

 G. Bischof (Geol. II, 2. 920) ausgesprochen worden. 



Auch anderweitig vorkommende Feldspathe hat man für Andesin erklärt. 

 3. Gelbliche Krystalle vom Vapnefjord auf Island. Sp. G. = 2,65. Sart. v. 

 Waltershausen. 



